SUR LES ARTS INSALUBRES. ' 167 



pôle positif delà pile, enroulé sur la cheville de vene C, et des- 

 cendant au fond du vase, où il est étendu juscpi'en D, sur une lon- 

 gueur égale à celle de la ligne d'objets à dorer; N, fd de cuivre 

 très-fin allant au pôle négatif enroidé sur la cheville de vei're C, 

 et descendant au fond du vase, où il est étendu jusqu'en D'. Sur ce 

 fil repose la série des objets à dorer. 



La durée de l'opération , qui ne dépasse guère la limite d'une à 

 dix minutes, est sidDordonnée à la surface, aux anfractuosités de 

 la pièce à dorer. Les objets polis se dorent plus vite que les ob- 

 jets mats. Il est facile à fopérateur de suivre de l'œil les progrès 

 du dorage et de retirer les pièces lorsqu'elles lui paraissent assez 

 chargées. Elles doivent être avant la dorure bien dérochées par 

 les procédés ordinaires; après la dorure, il suffit de les laver dans 

 l'eau légèrement acidulée par facide sulfurique, de les sécher 

 dans du son ou de la sciure de bois. Elles supportent ensuite facile- 

 ment lepohssage ou le brunissage. L'argent, le platine, le cuivre, 

 le laiton, les objets fondus dits bronzes dans le commerce, le 

 maillechort, l'acier, préalablement dérochés, sont également bien 

 dorés par ce procédé. 



DORORE DE L'ÉTAIN. 



Pour l'étain, que fon ne peut dorei- par les moyens actuels, 

 nous trouvons avantageux de le recouvrir d'abord d'une pellicule 

 de cuivre à l'aide d'une solution de cyanure de cuivie dans le cya- 

 nure de potassium. 



CUIVRAGE, ARGENTAGE. 



Le cyanure d'argent dissous dans le cyanure de potassium offre 

 pour l'argentage de tous les métaux que nous venons de citer des 

 résultats également avantageux. Les proportions sont les mêmes 

 que pour l'or. Cet argentage présente une solidité égale à celle du 

 plaqué, sur des objets dont la forme compliquée ne permet pas le 



